— 170 — 



растворомъ краски и такимъ растворомъ обливалось стекло 1 . Въ другомъ 

 рядѣ опытовъ окрашенныя пластинки покрывались слоемъ краски по 

 Pflüger'y- Пластинки помещались или на пути лучей свѣта между D и 

 ширмой 8ch 2 или то же мѣсто пластинки помѣщалось на пути луча въ 

 сосудѣ D, паполненномъ жидкимъ воздухомъ. Въ первомъ случаѣ опредѣля- 

 лась абсорбція при комнатной температурѣ. Во второмъ — при температурѣ 

 жидкаго воздуха. 



Результаты. 



Перенесете пластинки изъ сосуда D въ пространство между D и 8с\ 

 могло вызывать нѣкоторое измѣненіе въ поглощеніи, такъ какъ невозможно 

 было совершенно точно поставить на пути лучей тѣ же мѣста пластинки и 

 такъ какъ на протяженіи слоя наблюдалось нѣкоторое измѣненіе поглощенія 

 (отъ 1 до 2%); поэтому, приведенный ниже данныя не могутъ имѣть внолнѣ 

 абсолютнаго значенія и имѣютъ значеніе относительное, показывая 

 измѣненіе Формы кривой съ одной стороны и давая въ предѣлахъ погрѣш- 

 ностей наблюденій, зависящихъ отъ измѣненія абсорбціи при перекладываніи 

 пластинокъ, знаніе абсолютнаго измѣненія поглощенія. 



Въ приведенныхъ ниже таблицахъ мы даемъ величины поглощеннаго 

 свѣта Q въ Функціи длины волны X. 



На приложенныхъ рисункахъ представлены непрерывной линіей и 

 кружками значенія Q въ Функціи X при обыкновенной температурѣ; 

 пунктиромъ и крестами — Q при температурѣ жидкаго воздуха. 



Таблица I. 

 Cyan in въ коллодійной пленкѣ. 



Первая, серія опытовъ. (Рие. 2). 



1 



528. 



543. 



559. 



576. 



595. 



617. 



644. 



680. 

















f При комнатной температурѣ. 

 J 



0.78. 



0.90. 



0.96. 



0.99. 



0.99. 



0.95. 



0.49. 



0.27. 



( Въ жидкомъ воздухѣ. ...... 



0.60. 



0.83. 



0.95. 



0.97. 



0.97. 



0.92. 



0.36. 



0.16. 



1 Подробности приготовленія см. P. Lasareff (loc. cit. p. 812) или П. Лазаревъ. 

 Выцвѣтаніе красркъ и пигментовъ въ видимомъ спектрѣ, стр. 49. Москва, 1911. 



